Title: 2.4. Kerrosasetukset: Tulosteiden hienosäätö
Course: 3D-tulostus > Section: Moduuli 2: Käytännön työskentelyä 3D-hartsitulostimen kanssa

Kerrosasetukset ovat viipaloimisen ydin, ja niiden avulla voit hienosäätää tulosteita optimaalisen laadun ja nopeuden saavuttamiseksi. Tutustutaan keskeisiin asetuksiin, jotka vaikuttavat merkittävästi tulosteisiisi:

Kerroksen korkeus

Kerroksen korkeus määrittää tulostuksen pystysuuntaisen resoluution. Ohuemmilla kerroksilla saadaan aikaan sileämpiä pintoja ja hienompia yksityiskohtia, mutta ne lisäävät tulostusaikaa.

- Vakiokerroskorkeudet: 25–50 mikronia tarjoaa useimmille tulosteille hyvän nopeus-laatu-tasapainon.
- Korkearesoluutioiset tulosteet: Käytä 10–20 mikronin kerroskorkeutta koruihin, miniatyyreihin ja muihin esineisiin, jotka vaativat poikkeuksellista yksityiskohtaisuutta.
- Nopeammat tulosteet: 100 mikronin kerroskorkeudet nopeuttavat tulostusta, mutta pinnan sileys kärsii ja yksityiskohdat vähenevät.

Valotusaika

Valotusaika säätelee, kuinka kauan kukin kerros altistuu UV-valolle, mikä vaikuttaa sen kovettumiseen ja lujuuteen.

- Konsultoi valmistajan suosituksia: Aloita hartsin valmistajan suosittelemalla valotusajalla.
- Testitulosteet: Hienosäädä valotusaikaa testitulosteiden avulla ja tarkkaile, onko hartsi liian alikovettunut (heikot kerrokset) tai ylilkovettunut (paisuneet piirteet).
- Valotusajan mukauttaminen mallin piirteiden mukaan: Paksummat osat tai monimutkaiset yksityiskohdat saattavat vaatia pidempiä valotusaikoja, jotta ne kovettuisivat kunnolla.

Nostonopeus ja etäisyys

Nostonopeus ja -etäisyys ohjaavat rakennuslevyn liikkumista kerrosten välillä ja vaikuttavat tulostuslaatuun ja -nopeuteen.

- Nostonopeus: Hitaammat nopeudet vähentävät herkkien piirteiden rasitusta mutta lisäävät tulostusaikaa. Tee kokeiluja optimaalisen tasapainon löytämiseksi.
- Nostoetäisyys: Rakennuslevyn nostoetäisyyden on oltava riittävä hartsin virtauksen kannalta, mutta ei liian suuri tarpeettomien viivästysten välttämiseksi.
- Pohjanoston nopeus ja etäisyys: Ensimmäiset kerrokset vaativat usein hitaampia nostonopeuksia ja lyhyempiä etäisyyksiä paremman tarttuvuuden saavuttamiseksi.

Muut kerrosasetukset

- Pohjakerrosten määrä ja valotusaika: Määritä alkukerrosten määrä ja niiden valotusaika rakennuslevyn tartunnan parantamiseksi.
- Transitiokerrosten määrä: Säädä asteittaista siirtymistä pohjakerrosten ja normaalikerrosten välillä pehmeämpien siirtymien aikaansaamiseksi.
- Vetäytymisnopeus ja tauon pituus: Säädä, kuinka nopeasti rakennuslevy laskeutuu jokaisen kerroksen jälkeen ja kuinka kauan tauko kestää ennen seuraavaa valotusta.

Muista, että kerrosasetukset vaikuttavat toisiinsa ja riippuvat tulostimesta, hartsista ja tulostettavasta mallista. Kokeile, tarkastele tuloksia ja hienosäädä asetuksia, jotta tulostuslaatu ja tehokkuus ovat optimaaliset.